[施工資料<4>] OF-Q 作業解説書＜4＞ver2／ABt 横使い

アンカーボルト横使い

施工時に必携 !

本書は、OF-Q の現場施工に関わる作業者・施工管理者向けに作成しています。
「親子フィラーＱ標準施工マニュアル ＜2＞／Abt 横使い」の重要ポイントをまとめたものです。不明な点は、上記マニュアル＜2＞をご参照ください。
2020(R2).10.01.㈱構造工学研究所＜資料 4＞

親子フィラーＱの施工 ver2
（アンカーボルトを横使い）

空気抜き溝（OF-Q）＜作業のポイント＞① アンカーボルトと親子フィラーＱの適合確認(6.2./p7)② 注入枠（側面・底面）の設置(4.2./p4)③ 流動性確認試験（フラットフロー）の実施(4.4./p4)④ 開放面(上面)でのスラスター使用(4.5.⑦./p5)(6.1.⑤/p6)（グラウト材確認孔は設けない）

施工者・管理者様へのお願い
親子フィラーＱタイプは、鋼製フィラーの適切な取付けと、ブラケット設置面及びブラケット孔の空隙部位に、親子フィラーＱグラウトを充填することで、所定の性能を得ています。
この要件を確保 するために、鋼製フィラーの取付け及び親子フィラーＱグラウトの注入作業は建設会社(元請け)様にお願いします。
また、ブラケットの固定(本締め)は、グラウト材注入後に行うのではなく、親子フィラーＱグラウトの注入前に完了していることをご確認ください。
1

[施工資料<4>] OF-Q 作業解説書＜4＞ver2／ABt 横使い

１. 事前のチェック
No
部品・部材・作業対応
備考
1
親子フィラーＱ
構造工学研究所 サイズ・数量・納期・納品先・検査証
2
親子フィラーＱグラウト
構造工学研究所 数量・納期・納品先・試験成績書
3
OF-Q グラウト量の計算
元請
EXCEL 計算表4
フラットフロー機材
構造工学研究所 フロー板・試験筒・水温計
5スラスター-50
構造工学研究所 注入枠の幅 50 ㎜を指定
6
注入枠設置ガイド-50
構造工学研究所 注入枠の位置決め（スラスタ-50 対応）
7梁間方向位置保持金具
構造工学研究所 ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付金具（受注生産）
8
鉛直位置調整金具
構造工学研究所 ﾌﾞﾗｹｯﾄ取付金具（受注生産）
9
注入枠材・組立補助材
元請
木材？ 薄鋼板？
10 攪拌器元請
回転数：800～1300rpm
11 攪拌用羽根
元請
鋼製 (アルミ製は不可)
12 攪拌用缶
元請
鋼製・合成樹脂製 (アルミ製不可)
13 ストップウォッチ又は時計 元請
攪拌時間計測用
14 温度計元請
水温又は攪拌後のグラウト温度計測用
15 木槌
元請
グラウト材充填促進用
16 ビーカー等
元請
練り混ぜ水の計量
17 防護具/防護メガネ
元請／作業者
グラウト関連作業
18 防護具/防塵マスク
元請／作業者
グラウト関連作業
19 防護具/ゴム手袋
元請／作業者
グラウト関連作業
20 親子フィラーＱの取付
元請
21 注入枠の製作・設置
元請
22 グラウト注入施工
元請
23 グラウト材圧縮強度試験
元請
現場試験の実施※ ブラケットに設計・施工標準図に指定されているグラウト材確認孔は設けない●No を反転表示している項目は有料で対応する項目です。

ﾁｪｯｸ[No23] グラウト材圧縮強度試験
使用する親子フィラーＱグラウトの性能(圧縮強度)試験を現場採取試験体で行うか否かを事前に確認してください。
前者の場合、OF-Q グラウトの圧縮試験供試体を作成する場合は、6.4.項『OF-Q グラウト圧縮強度試験供試体の作り方（p9）』をご参照ください。
製作の手順・要件は、発現強度に大きく影響しますので、必ず、手続きをお守りください。
後者の場合、弊社では、生産ロットごとに、性能試験（圧縮強度試験を含む）を実施しており、生産ロット毎のデータは、製品出荷時点以降に提供できますのでご利用ください。
この圧縮試験は、グラウト材作製時点から、●3 日後、●7 日後、●28 日後の 3 回で、これらをグラフ化することによって、特定の日の圧縮強度値が推定できます。
このデータは、製造ロット単位の母集団のデータですので、現場でご使用いただくグラウト材も、この母集団に属するものと考えられます。（基準に沿って施工が行われた場合）従いまして、これらのデータを使用することで、現場での試験を省略することが可能です。

２.ブラケット取付け後のナットの弛み止め及び軸力導入
親子フィラーＱタイプにおいては、鉄骨部材の固定（本締め）は、「鉄骨工事技術指針・工事現場施工編（日本建築学会）」等に示されるグラウト注入後に行うのではなく、親子フィラーＱグラウトの注入前の段階で行ってください。
2

[施工資料<4>] OF-Q 作業解説書＜4＞ver2／ABt 横使い

３.親子フィラーＱ（鋼製部材）の施工※ここでは、ブラケットが正規の位置にセットされていることを前提に説明します。
▼01 親子フィラーＱとアンカーボルトが適合していることを確認して下さい。
▼02 ブラケットを、アンカーボルトを通して仮止めします。
この場合、ブラケットの RC 壁面側を、普通ナットで受けることはできません。
その理由は、親子フィラーのアンカーボルト孔径がナットの最外径よりも大きいため、アンカーボルトの基準設置位置に対するずれが小さい場合、孔の中に入り込む格好になるためです。また、仮にナットで受けることができた場合でもグラウト材の移動を阻害するため、使用は不可としています。
※6.4.項(p9)に例示するような金具（梁間方向位置保持金具）の使用が適当です。
この金具は、親子フィラーＱのために開発されたものです。
▼03 親フィラーＱを鍔の部分を手前にしてアンカーボルトに沿って挿入します。
アンカーボルトに基準位置からのズレがある場合は、ズレの方向（隙間が小さい方）に、親フィラーＱの胴部の薄い方を合わせておくと子フィラーの取付けがスムースです。
▼04 子フィラーＱ上面の「空気抜き溝」に変形や目詰まり等の異常がないことを確認します。
▼05 親フィラーＱをブラケット孔の上部に押し付けた状態で、子フィラーＱを親フィラーＱの孔内に挿入し、面が接することを確認します。
その後、両者を相互に回転させ、ブラケット孔の下部に親・子フィラーＱが押し付けられるように位置決めをします。
(必ずしも親・子フィラーＱを孔の下辺に接触させる必要はありません)▼06 子フィラーＱの上に平座金、ナット(いずれも現場で用意)を設置して作業終了です。
▼07 チェックシートの必要事項に結果を記入して、工事管理者が保管して下さい。

４.親子フィラーＱグラウトの施工※ブラケットの固定が完了した後に、OF-Q グラウトの注入作業を行ってください。
OF-Q グラウト後に、ナットの締め付け等で、アンカーボルト(本体)に軸力を発生させてはいけません。

4.1.親子フィラーＱのグラウト量の計算
グラウト量の計算表（アンカーボルト横使い用／EXCEL）を別途用意しています。
グラウト量(袋数)は、鋼製のフィラーと異なり、アンカーボルトのサイズ・数量の情報だけでは準備できません。
したがいまして、取り付ける部材（ブラケット等）条件(大きさ・厚さ)および周辺要件(注入幅、注入枠の位置等)を確定することができる工事会社(元請け)様に積算をお願いすることになります。ご協力をよろしくお願いします。
※使用部位 1 カ所あたりの使用量を検討するときは以下の点にご注意ください。
・ブラケットと RC 躯体面の間の距離(隙間)：50mm または 30 ㎜と仮定
・ブラケット底面と注入枠内面との距離：0 ㎜ (密着)・ブラケット側面と注入枠内面との距離：0 ㎜ (密着)・上部開放部への注入高さ：+20mm（以上）3

[施工資料<4>] OF-Q 作業解説書＜4＞ver2／ABt 横使い

4.2.注入枠の作成▽01 枠組みとします。
▽02 注入枠は、側面および底面についてはブラケットの縁端に密着させて設置して下さい。
上面は注入口となるため開放端として下さい。
但し、スラスター50 により加圧する必要があるため、堰(注入幅 50 ㎜)を設けます。
▽03 注入枠はブラケットの上面から 50 ㎜以上をカバーできる高さのものを設置して下さい。
▽04 注入枠の外側(側面および底面)は、グラウト材流出防止のために漏れ止めが必要です。

4.3.親子フィラーＱグラウトの作成▽05 使用機器 ：撹拌機は、回転数が 800rpm 以上のものを使用します。
：攪拌用羽根は、板状で折り返しのあるものを推奨します。
但し、鋼製とし、アルミ製は不可とします。
▽06 水

量：1 袋(25kg)に対して水道水 4.6(ℓ)を標準とします。
：少量のグラウト材を作成する場合は、180(㏄/kg)を基準として計算して下さい。

▽07 攪拌時間：120±10 秒とします。
これ以下でもこれ以上でも不可。
練り玉ができないようにまんべんなく攪拌を行ってください。
▽08 グラウト材は、混錬後、15 分以内に使い切ってください。
▽09 作業の安全については、5 章(p5)をご参照ください。
※ 手練りは不可とします。

4.4.流動性の確認
グラウト材の流動性確認試験は、グラウト注入施工前に必ず実施します。
▽10 流動性の確認は、「フラットフロー」で行うことを標準とします。
フラットフロー試験は以下の手順で行います。
■内径φ50(51)・高さ 100 の試験筒を使用します。
■筒の上端までグラウト材を入れ、その後、垂直に引き上げます。
■グラウト材の広がりが 150 ㎜～250 ㎜の範囲にあることを確認して下さい。
・150 ㎜未満の場合は、練り混ぜ水の温度を上げる等の対処をして対応
・250 ㎜を超す場合は、練り混ぜ水の温度を下げるかグラウト材を増量して対応※フラットフロー板は、水平に設置します。
※流動性チェックに使用したグラウト材は、再使用しないでください。
※流動性は、グラウト材の温度に左右される傾向があります。材温が低いと、一般に、流動性は落ちます。

4

[施工資料<4>] OF-Q 作業解説書＜4＞ver2／ABt 横使い

4.5.親子フィラーＱグラウトの注入施工（流れ）親子フィラーＱグラウトは以下の手順で施工します.

図表-02
使用範囲

① グラウト材を確認②水量の確認⑤流動性確認(ﾌﾗｯﾄﾌﾛｰ) ⑥グラウト材の投入③水温チェック④混錬⑦加圧(1)/木槌⑧加圧(2)スラスター※本書では⑤グラウト材の流動性の確認に「フラットフロー方式」を使用しています。

4.6.グラウト材の注入と充填の促進(木槌・スラスター)▽11 開放端がある上面部位から、親子フィラーＱグラウトを流し込みます。
空気たまりが生じないように、かつ、連続して注入してください。
▽12 ブラケット上端面+20 ㎜を超える位置まで注入を行ってください。
▽13 注入時は、グラウト材の流動化を促し、充填し易くするために、木槌で型枠壁面(2 面)を叩きながら行うと充填促進に有効です。ボルト近傍を 10～20 回▽14 注入に続けて、上部開放部位にあるグラウト面を「スラスター(押し板)」で加圧し、ブラケットのアンカーボルト孔にある残存空気を押し出します。回数は、3～5 回▽15 スラスターは、グラウト材がブラケット上端面を超えた位置で使用してください。
▽16 最初の注入がブラケット上端面までの場合は、そこでのスラスター操作後、ブラケット」
端面から 20 ㎜以上となるまで、グラウト材を追加してください。

※この時点以降に、ブラケット面に接するナットの締付作業（張力の導入）は行わないでください。

5

[施工資料<4>] OF-Q 作業解説書＜4＞ver2／ABt 横使い

５.親子フィラーＱグラウトの安全作業について
親子フィラーＱグラウトの施工における安全管理上の注意点は以下の通りです。
▼作業時は、ゴム手袋を使用する。
▼作業時は、防塵マスク等を着用すること▼作業時は、保護メガネ（保護面等）を着用すること
グラウト材が皮膚や髪に付着した場合は、十分に水洗してください。

目に入った場合は、十分に水洗し、速やかに眼科医の診断を受けてください。

６.参考
6.1. 親子フィラーQ グラウト関連機器①撹拌機（例）②攪拌用羽根（例）③流動性試験機材▼回転数：800rpm～1300rpm▼鋼製(アルミ製は不可)▼フラットフロー板 ▼試験筒 ▼温度計

④注入枠設置ガイド-50⑤スラスター-50●フラットフロー板 1 枚●試験筒 1 基●スラスター(50) 1 基●注入枠設置ガイド(50)●温度計 1 本

実寸(幅)：48 ㎜

取付方向注意▼注入幅を 50 ㎜に設定

▼50 ㎜の注入幅に対応④および⑤を用意した理由は、スラスターの押圧により、ブラケットのアンカーボルト孔付近に残っている空気を外部に押し出すことを確実にするためです。

＜スラスターを自作する場合＞■電動撹拌機■攪拌用の羽根■攪拌用の缶■水量計量カップ■時計4個

弊社から提供可(有償)

現場サイドで準備※注入枠の取付とスラスターの取合い

親子フィラーＱグラウトの施工におけるグラウト材の注入幅(べースプレート端～注入枠内面間の距離)は、50 ㎜を標準としています。また、注入幅 50 ㎜に見合うスラスターの幅は 48㎜としています。これは、スラスターによるグラウト材の加圧を有効にするために決められた数値です。
スラスターを自作する場合は以下の基準を守ってください。
注入幅をＷとした場合は、スラスターの幅は、Ｗ-2 ㎜、長さは、150 ㎜以上（特殊な場合はそれに合わせる）としてください。
6

[施工資料<4>] OF-Q 作業解説書＜4＞ver2／ABt 横使い

6.2. 親子フィラーＱサイズ一覧 (mm)名称
OF-Q12
OF-Q16
OF-Q20OF-Q22
OF-Q24
OF-Q27
OF-Q30OF-Q33
OF-Q36
OF-Q39OF-Q42
OF-Q45
OF-Q48
OF-Q52
OF-Q56
OF-Q60OF-Q64
OF-Q68
OF-Q72
OF-Q76
OF-Q80

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ
M12M16M20M22M24
M27
M30
M33
M36
M39
M42
M45
M48
M52
M56
M60
M64
M68
M72
M76
M80

D：アンカーボルト孔径

＜Ｄ＞
3540
45
50
5055
5560657580859095
100105110
115
120125130

親ﾌｨﾗｰ <F5>)
45
5055
60
65
70
75
80
90
100
110
110
120
135
140
145
150
155
160
175
180

子ﾌｨﾗｰ<K5>
35
40
45
50
55
60
65
70
75
85
90
95
100
115
120
125
130
135
140
155
160

K5：子フィラー鍔の外径

F5：親フィラー鍔の外径親ﾌｨﾗｰ <Fb>
5.0
5.0
5.0
6.0
6.0
6.0
8.0
8.0
8.0
8.0
10.0
10.0
10.0
10.0
12.0
12.0
12.0
16.016.016.016.0

Fb：親フィラー挿入長さ▼親子フィラーＱを使用する場合は、設計図書に記載されている親子フィラーＱに対して、上表に示すＫ5(子フィラーの外径)の数値と合っているかを確認します。
(図書の指定が OF-Q42：お使いになる子フィラーに溝があり、かつ、外径が 90 ㎜であること)

6.3.親子フィラーＱチェックシート
アンカーボルト

横使い
工事名称

一般社団法人建築鉄骨構造技術支援協会の技術評価：第17-01

氏

名

施工日

□□工事㈱
□□一郎

使用する部位の柱記号

鋼製ﾌｨﾗｰの取付

OF-Qｸﾞﾗｳﾄの注入施工

施工要件

施工管理者

123456名確認日
789101112131415161718

1C1 1C2 1C1 1C1 1C2 1C1X0X0X0X0X0X0Y0
Y0Y0Y0Y0Y0
アンカーボルトのサイズ M 3 3 M 2 7 M 3 3 M 3 3 M 2 7 M 3 3

取付位置(X通り)／(Y通り)

アンカーボルト本数848848

所定の位置への取付けを完了

✔

✔

✔

✔

✔

✔

混錬後15分以内の施工

✔

✔

✔

✔

✔

✔

注入時木槌による打撃

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ブラケット上端面まで注入

✔

✔

✔

✔

✔

✔

スラスターを使用して加圧

✔

✔

✔

✔

✔

✔

ブラケット上端∔20㎜以上の注入

✔

✔

✔

✔

✔

✔

アンカーボルトの設置

横方向

注入部位壁面の清掃の有無

有 ・ 無〇

注入枠～ブラケット端面間の幅30OFQグラウトのロットNo㎜

混錬水の量

4.6ｘｘｘｘｘℓ/袋

袋の保管状態26

水温195

流動性チェック(150～250㎜)

圧縮強度確認 現場作成試験体で測定（検査機関：工事管理者への報告と処理の記録〇〇建設㈱〇〇二郎㊞
20 20 (令和 02 ) 年 3 月 11 日（ 水 ）会社名氏

ﾁｪｯｸｼｰﾄを作成

2020 (令和02 ) 年 3 月 11 日（水 ）チェック項目施工位置●施工会社で原本を保管

OF-Qチェックシート ㈱構造工学研究所（☎：03-5981-5621／FAX：03-5981-5622）●構造工学研究所にｺﾋﾟｰ送付
都 道
工事場所〇〇施設建築工事
東京 〇府 県 住 吉 区 浅 間 1-1-1
会社名

施工者

(記入例)）

・120秒

スラスター幅48㎜℃㎜〇

異常なし ・ 袋破損、他混錬時間〇メーカーのロットデータを使用●水道水の水温が低かったので加温して水温を調整した。

<施工管理者のメールアドレス>： marumarujirou@marumarukennsetu.co.jp

2020.09.23.

7

工事管理者
への報告と処理の記録

一般社団法人建築鉄骨構造技術支援協会の技術評価：第17-01

名20(令和) 年(X通り)／(Y通り)

注入枠～ブラケット端面間の幅

注入部位壁面の清掃の有無

アンカーボルトの設置

ブラケット上端∔20㎜以上の注入スラスターを使用して加圧ブラケット上端面まで注入

注入時木槌による打撃

混錬後15分以内の施工所定の位置への取付けを完了

アンカーボルト本数

アンカーボルトのサイズ

取付位置

使用する部位の柱記号

チェック項目

施工日

氏

会社名

2

<施工管理者のメールアドレス>：・㎜

無3

日 （横方向有1月
567

名

ℓ/袋

89確認日

氏

会社名10）

・20

都 道
府 県

水温

流動性チェック(150～250㎜)

混錬水の量

OFQグラウトのロットNo4）

ﾁｪｯｸｼｰﾄ
を作成

施工管理者

工事場所

121316〇

スラスター幅混錬時間メーカーのロットデータを使用

㎜

℃

1517

日 （18）

2020.09.23.

㎜

秒

異常なし ・ 袋破損、他

14月㊞●構造工学研究所にｺﾋﾟｰ送付●施工会社で原本を保管) 年

袋の保管状態11(令和OF-Qチェックシート ㈱構造工学研究所（☎：03-5981-5621／FAX：03-5981-5622）

圧縮強度確認 現場作成試験体で測定（検査機関：施工要件

OF-Qｸﾞﾗｳﾄの注入施工

鋼製ﾌｨﾗｰの取付施工位置

施工者

工事名称横使いアンカーボルト[施工資料<4>] OF-Q 作業解説書＜4＞ver2／ABt 横使い

8

[施工資料<4>] OF-Q 作業解説書＜4＞ver2／ABt 横使い

6.4. OF-Q グラウト圧縮強度試験供試体の作り方
親子フィラーＱグラウトの圧縮強度試験供試体は、試験体の製作方法および養生内容が、発現強度に大きく影響します。 下記の手順（1～9）に準じて供試体の製作をお願いします。

123456789● 親子フィラーＱグラウトの練混ぜは、施工マニュアルに従って適正に行ってください。
● アルミ製羽根のミキサーは使用不可です。
※ [参考]：OF-Q 施工マニュアル<1>～<6>● 練上がった OF-Q グラウトを円柱形型枠(内径 50 ㎜ｘ高さ 100 ㎜)の 1/2 迄詰め、突き棒等を用い、その先端が底面に触れない深さ迄数回突きます。
※ 事前に型枠内面にスプレー油脂等を塗布しておくと脱枠が楽に出来ます。
● 型枠を軽くタッピングして、空隙をなくします。
(タッピング：型枠を持ち上げて下の台を軽く叩く動作)● OF-Q グラウトを型枠の上端まで詰め、上記 2.3.と同様の作業を行います。
その際、突く深さは 1 層目に届く程度とします。
● 上面を研磨して供試体を作成する場合は、1～2 ㎜の盛り上げをします。(供試体作製方法として推奨)● ペーストキャッピングで供試体を作成する場合は、上端から 1～2 ㎜下げます。
● その後、直ちに上面をラップ等で密封し、輪ゴムで止め、水分の蒸発を防ぎます。
● 直射日光、風、凍害等を受けることがないように存置して下さい。
（箱等に入れて存置することを推奨します。）● 硬化までは振動を受けることがないように養生します。
● OF-Q グラウトの硬化を待ち、丁寧に型枠を取外します。
● 脱型は、通常、詰め終わってから翌日～2 日後程度とします。
● ペーストキャッピングをする場合は、脱型する直前に行うのが一般的です。 (注意事項：8 参照)● 供試体の上面は、研磨により平面に仕上げるか、ペーストキャッピングにより平面性が得られるよう注意して行います（ペーストキャッピング層の圧縮強度は OF-Q グラウトより大きいものを使用します）● 上下端面が斜めであったり凹凸があると、偏心により強度低下を起こす恐れがあります。
● 養生水槽等に入れて完全に水中に浸し、材齢日まで水中養生をします。
● 圧縮強度試験は、JIS A 1108 に準じて行います。

9